( 201 ) 



» Les alternatives du sec et de l'humide, l'action possible des gelées dans 

 les moments du décoiivert, seraient des causes physiques de destruction 

 auxquelles pourraient ne pas résister nos composés pouzzolaniques em- 

 ployés purs ou comme gangues d'agrégats, mais sous réserve d'une im- 

 mersion constante, les expériences du laboratoire garantissent un succès 

 infaillible (/). 



» Aura-t-on dans ce cas à fonder un môle dont la base devrait résister 

 à une grande pression, destinée qu'elle serait à porter des tours, des phares, 

 des batteries, etc.; il faudrait employer des blocs à gangues pures, c'est-à- 

 dire sans sable. Ces blocs devraient être moulés dans des fosses ou dans 

 des caisses de manière à y durcir par voie humide et de telle sorte qu'à 

 l'époque du lançage ils fussent encore imprégnés d'eau à ce point de ne 

 pouvoir en admettre une nouvelle quantité dans leur tissu, seul moyen 

 d'empêcher ces fendillements que provoque une imbibition abondante et 

 subite (e). 



» Nous serions fort surpris qu'il pût s'élever quelque objection sur la 

 possibilité de faire durcir un bloc, moulé dans une caisse en bois comme 

 dans une fosse creusée en terre; il suffirait pour cela que les parois inté- 

 rieures de la caisse ne pussent s'approprier ni laisser perdre aucune partie 

 de l'eau employée au gâchage des pâtes pouzzolaniques, et les moyens d'y 

 pourvoir sont trop simples pour que nous cherchions à les indiquer. On 

 aurait soin d'ailleurs d'entretenir une tranche d'eau douce sur la surface 

 supérieure du bloc pendant le temps jugé nécessaire à sa solidification chi- 

 mique. 



» La ténacité des blocs évaluée finalement à 4 ou 5 kilogrammes par 

 centimètre carré serait-elle jugée suffisante ; on pourrait alors diminuer la 

 dépense en introduisant i volume et un tiers de sable dans i volume de 

 pâte pouzzolanique, et procéder à la confection des blocs, ou par dessicca- 

 tion naturelle ou par solidification chimique, ad libitum, sans rien avoir à 

 redouter des fendillements (e) dans l'immersion. 



a II nous reste à examiner un troisième cas d'emploi, celui du bétonne- 

 ment par immersion, pour fondations sous-marines ne dépassant pas le niveau 

 des plus basses mers. Les expériences du laboratoire nous ont appris [d) que 

 l'attaque saline sur les pâtes pouzzolaniques fraîches n'a d'effet que jusqu'au 

 moment où ces pâtes arrivent à une certaine cohésion qui, par voie humide, 

 s'opère quelquefois en quinze jours, mais constamment en moins d'un mois; 

 il ne s'agirait donc que de faire la part de cette attaque, en donnant un 

 léger surcroît d'épaisseur au bétonnement, à moins qu'on ne le contînt dans 



